360 Sitzung der physikalisch - mathematischen Gasse vom 26. März 1903. 



Hauer 1 und Geserick 2 an natürlichem Glaserit, indem er einen Ka- 

 liumsulfatgehalt von 79.2 Prozent bis 77.3 Prozent findet statt der 

 berechneten 78.6 Prozent. Diese Verbindung ist optisch einachsig 

 (hexagonal), während Kalium- und Natriumsulfat rhombisch sind, und 

 unterscheidet sich von letzteren überdies durch ein etwas höheres 

 spezifisches Gewicht (2.695 gegen 2.666 bei Kalium- und 2.673 bei 

 Natriumsulfat); außerdem ist dieselbe leichter schmelzbar als die Ein- 

 zelsulfate und erstarrt beim Abkühlen im Vergleich zu jenen glasig 

 durchsichtig. In bezug auf etwaige Isomorphie wird dann festgestellt, 

 daß die beiden rhombisch kristallisierenden Kalium- und Natriumsulfate 

 nicht imstande sind , wesentliche Mengen Natrium- oder Kaliumsulfat 

 in sich aufzunehmen. Unmittelbar neben praktisch reinem Natrium- 

 oder Kaliumsulfat bilden sich die spezifisch schwereren , durch Jodme- 

 thylen abtrennbaren einachsigen Kristalle, welche Retgers auf diesen 

 Grund, ohne Analyse, als K 3 Na(S0 4 ) 2 betrachtete. Isomorphie ist also 

 nach Retgers vollständig ausgeschlossen, und wir haben uns bei un- 

 seren bisherigen Arbeiten mit Glaserit auf diesen Standpunkt gestellt.' 5 



Indessen ist auch die andere Ansicht vertreten, welche unter 

 anderem in Naumann- Zirkels »Elemente der Mineralogie« (14. Auflage 

 1901, 549) zum Ausdruck kommt, daß Glaserit ein Sulfat von Kalium 

 und Natrium in wechselndem Verhältnis, also (K,Na) 2 S0 4 ist, meist 

 mit vorwiegend Kalium. Diese Auffassung konnte sich der Beobach- 

 tung von Kubierschkv über die Existenz eines Doppelsulfats, das viel 

 reicher an Natrium ist als K 3 Na(S0 4 ) 2 entspricht, anschließen, und 

 eine neue Prüfung von Retgers' Standpunkt erschien also wünschens- 

 wert, umsomehr als Retgers sich bei seiner Entscheidung auf das 

 spezifische Gewicht ohne Analyse stützte. 



Es hat sich bei dieser Prüfung ergeben, daß, entsprechend Retgers" 

 Angaben, das rhombische Kaliumsulfat und Natriumsulfat keine wesent- 

 lichen Mengen der anderen Salze isomorph aufnehmen können. In Bezug 

 auf den Glaserit zeigte sich jedoch ein ganz eigentümliches Verhalten, 

 indem dasselbe in weiten Grenzen von Temperatur und Zusammen- 

 setzung der Lösung mit dem ziemlich konstanten Kaliumsulfatgehalt 

 von 78 Prozent auftritt, wobei sich jedoch kontinuierlich eine Reihe 

 von wohlkristallisierten Mischungen anschließt, worin der Kalium- 

 sulfatgehalt bis 60 Prozent und bei höherer Temperatur wohl noch 

 tiefer sinkt. Es liegt hier also eine isomorphe Mischbarkeit vor, einer- 

 seits begrenzt durch einen Komplex, der mit den Bedingungen wenig 

 in Zusammensetzung variiert. 



Journ. f. prakt. Chemie 83, 356, 186. 



Zeitschi', i'. Krist. 15, 561, 1889. 



Diese Sitzungsberichte 1898, 387 und 590. 



